— 25 — 



различныхъ, испробованныхъ мною методовъ кристаиизащи, я оста- 

 новился на выращиванш oTAl&jbHbixb индивидуумовъ путемъ повтор- 

 наго пом'Ёщен1я въ расплавленный гваяколъ. Вполне прозрачные и 

 хорошо образованные кристаллы гваякола съ блестящими поверхно- 

 стями оказывались, однако, совершенно непригодными для гон1оме- 

 трическихъ измЕренШ, такъ какъ кристаллическ1я плоскости чрез- 

 вычайно быстро оплавлялись и получали форму сферическихъ по- 

 верхностей. Для устранен1я этого оплавлен1я, й кристаллизац1я, и 

 гошометрическое измЬрен1е производились въ подвал'Ь, на холоду 

 при температура около — Ю*'. Изъ полученныхъ угловыхъ величинъ вы- 

 числено было OTHomenie кристаллографическихъ осей а : с=1 : 1,0194. 

 За основной былъ принять уголъ между ромбоэдромъ и л1Ьвой три- 

 гональной пирамидой— -57''38'. У J. Вескепкатр'а величина оси-- 

 разнится на 0,02 противъ полученной изъ сд1еланныхъ мною измЁ- 

 решй, но это неполное совпаден1е вполне понятно, такъ какъ со- 

 вершенно точныя гон1ометрическ1я изм1&рен1я невозможны въ виду 

 низкой температуры плавлен1я гваякола, на что совершенно спра- 

 ведливо указываетъ J. ßeckenkamp. Для полной идентификащи изу- 

 чаемаго вещества съ т1&мъ, какое им-^лось у J. Вескепкатр'а, была 

 оиред'Ёлена температура плавлен1я, и изсл-Едованъ оптическ1й харак- 

 теръ гваякола въ параллельно поляризованномъ свете. Последнее 

 наблюден1е обнаружило положительный оптическш характеръ испы- 

 туемаго вещества точно такъ же какъ это указывается и Вескеп- 

 кашр'омъ. 



Изъ вырощеннаго вышеуказаннымъ способомъ кристалла гваякола 

 была вышлифована на холоду пластинка, перпендикулярная оптиче- 

 ской оси. Въ сходящемся поляризованномъ cb-êté эта пластинка вполне 

 р1Ьзко обнаружила характерную для телъ, вращающихъ плоскость 

 поляризащи, интерфереищонную фигуру. Путемъ наблюден1я измЕ- 

 Henia центральной части интерференд1онной фигуры въ б1Ьломъ свЬтЬ 

 при вращен1н анализатора выяснилось, что гваяколъ относится къ 

 кристалламъ, вращающииъ плоскость поляризащи вл'Ево. РазсмотрЬ- 

 nie интерференфонной фигуры въ монохроматическомъ (натр1евомъ) 

 св'Ьт1& при помощи слюдяной пластинки въ У^ Х также обнаружило 

 принадлежность гваякола къ лЕвовращающимъ т1&ламъ. Мною было 

 приготовлено еще три шлифа; вс1& они дали такую же р'бзкую кар- 

 тину вращен1я и, какъ и первый шлифъ, поворачивали плоскость 

 поляризащи ВЛ1&В0. Предпринятый изм^решн угла вращен1я не при- 

 вели къ желательнымъ результатамъ, очевидно, въ виду н^&которой 

 деформац1и, какую испытывало, во время приготовлен1я необходимой 

 пластинки, вещество всл'Ёдствш своей пластичности, что вполне на- 

 глядно обнаруживалось въ поляризащонномъ прибор^Ь превращешемъ 

 круговыхъ колецъ въ эллиптическ1я. 



